486 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Kern und beiderseits scharf abgegrenzten dunkeln Spätholzschichten der 

 •Jahresringe. Harzgänge von ungleicher Häufigkeit, in Längsschnitten 

 oft sehr auffallend. — Weich bis verhältnismäßig hart, sehr fest und 

 zähe, von hohem spezifischen Trockengewichte (0,50 — 0,90, im Mittel 

 beim Splint 0,60, beim Kern 0,75). Oft verkient und mit starkem 

 Harzdufti). 



Mikroskopischer Charakter. Tracheiden der Holzstränge gegen 

 die Parenchymzellen der Markstrahlen mit je 1 — 4 meist schief spalten- 

 fürmigen, oft undeutlich behüften Tüpfeln. Markstrahlenparenchym 

 dünn- bis dickwandig, in letzterem Falle reichlich getüpfelt. Markstrahl- 



Fig. 119. Eadialschnittsansicht aus dem Holze der Parkettkiefer, Pinus palustris Miller (450/1), 



einen MarkstraW mit drei Traeheidenreihen (t) und zwei Eeihen Parenchymzellen (p) zeigend; 



letztere in der unteren Reilie dickwandig. (Nach der Natur gezeichnet von Wilhelm.) 



Tracheiden mit zahlreichen Wandzacken, diese oft in schmale, oben ab- 

 gerundete Fortsätze verlängert. Verbindungsleistchen zwischen einander 

 gegenüberliegenden Zacken sehr häufig (vgl. Fig. \ 1 9). Markstrahlen- 

 parenchym und Holzstrang-Tracheiden des Kernholzes oft reichlich mit 

 Harz erfüllt. 



Das wertvollste der amerikanischen Nadelhölzer, als durch Trag- 

 kraft und Dauer ausgezeichnetes Bauholz von keinem anderen der »Hard 

 Pines« übertroffen, für den Bau von Eisenbahnwagen in seiner Heimat 

 allen anderen Hölzern vorgezogen, auch sonst mannigfach verwendet, 



in gemaserten Stücken 



»Figured-trees«, »Pitch Pine moiree« 



für 



die Kunst- und Möbeltischlerei sehr geschätzt, in ansehnlicher Menge in 

 Europa eingeführt und verbraucht. 



1) Die Angabe Mayrs (Wald- und Parkbäume, p. 369), daß das Holz der Parkett- 

 föhre dem (weit helleren, weicheren und leichteren) von Pinus maritima Poir. (P. Pi- 

 naster Sei.) äußerlich nahestehe, erscheint nicht recht verständlich. 



